Versuche an Silicaten. 15 



das Zusammenvorkommen mit Enstatit auf die für Meteoriten 

 wahrscheinliche rasche Abkühlung bei ihrer Entstehung sowie 

 auf Erhitzung und rasche Abkühlung während des Fluges 

 zurückzuführen. 



Versuche mit künstlichem Bronzit. 



Frau Vera Schumoff-Deleano stellte in meinem Institut 

 Bronzite dar, welche eine Zusammensetzung 10 (Mg 8103). 

 FeSiOg besitzen. Da es sich bei diesen Arbeiten darum handelte, 

 sehr gute Krystalle zu erhalten und namentlich eine vollkommen 

 krystalline Masse, so wurde möglichst langsam abgekühlt. Der 

 Versuch war im Kurzschlußofen ausgeführt worden, wobei der 

 Punkt des völligen Flüssigwerdens mit zirka 1470° gemessen 

 wurde; die Abkühlung geschah in der Weise, daß der Strom 

 ausgeschaltet und wieder nach einer halben Minute einge- 

 schaltet wird usw. Dabei wurden die Temperaturen gemessen, 

 so daß hier konstatiert werden konnte, daß die Abkühlung 

 möglichst langsam war. Wenn MgSiOg einen Umwandlungs- 

 punkt hätte wie andere polymorphe Stoffe, so müßte, da der 

 Verfestigungspunkt zirka 1400° war, sich monokliner Enstatit 

 gebildet haben. Dies war jedoch nicht der Fall, sondern 

 im Gegenteil, das erhaltene ganz krystallisierte Produkt war 

 rhombisch. 



Resultate der Beobachtungen und Versuche an 

 Magnesiummetasilieat. 



Aus den Versuchen und Beobachtungen geht hervor, daß ein 

 Umwandlungspunkt, wie er beiCalciummetasilicat vorkommt,bei 

 demMagnesiummetasilicat nicht wahrscheinlich ist. Ferner geht 

 hervor, daß bei allen Versuchen zur Herstellung von Enstatit 

 sich stets daneben Klinoenstatit bildet. Einfache Krystalle 

 von Klinoenstatit kommen nicht vor. Auf der (010), b, ergab 

 sich eine symmetrisch verlaufende Auslöschungsschiefe in den 

 Zwillingen nach (100) von zumeist 26° bis 28°. Zambonini 

 hat bereits gezeigt, daß diese Auslöschungsschiefen nach dem 

 Grad der Verzwillingung wechseln. M.Levy fand 28°,F. Wright 

 19-5° bis 24-5° und W. Wahl 13-5°. 



